写真で見るコンクリート

写真で見るコンクリート構造物（2）函渠工（1）

函渠工（2）2 連の函渠工。側壁部の温度ひび割れ抑制対策に NDWALL 工法＊ 1 を適用。

2 連の大型函渠工。温度ひび割れ抑制対策として、側壁部に ND リターダー工法＊ 2 を適用。

道路橋下部工（橋台）

樋管工・水路工（水理構造物）

道路橋下部工の橋台。温度ひび割れ抑制対策として本体壁に ND リターダー工法＊ 2 を適用。

河川横断部に設けられた道路橋下部工の橋脚。脚柱部の温度ひび割れ抑制対策に ND リターダー工法＊ 2 を適用。

水門

樋管工・水路工

河川に隣接して設けられた水門。本体壁部の温度ひび割れ抑制対策に ND リターダー工法＊ 2 を適用。

水理構造物の樋管工および水路工。樋管工の側壁部の温度ひび割れ抑制対策に ND リターダー工法＊ 2 を適用。

構造物（1）
道路橋（1）

道路用の橋梁。橋梁形式はプレストレストコンクリート（PC）2 径間連続箱桁橋。

道路橋（2）

道路橋上部工（壁高欄）

道路橋上部工の壁高欄。外縁部の施工にステンレス鉄筋を補強材とした高耐久性埋設型枠（SDP フォーム）を使用。

道路橋上部工（床版および壁高欄）

道路用の橋梁。主桁はプレストレストコンクリート（PC） 道路橋の鉄筋コンクリート（RC）床版および壁高欄。
T 桁。

鉄道高架橋

埋設型枠の製造＊1＊2

鉄道駅部のラーメン高架橋。上層の梁部の施工に SDPフォームを使用。

2002_016_コンクリート技師_00-01_四_Z06.indd 2-3

収縮低減目地を設けた先行壁体部を設置することにより温度ひび割れを抑制する工法。
水和熱抑制型超遅延剤（ND リターダー）を用いることにより温度ひび割れを抑制する工法。

SDP フォームの製造において、鋼製型枠内に補強鉄筋を配置した状況。ステンレス鉄筋は溶接メッシュ（右上写真）を用いる。SDP フォームは、鋼製型枠内に高強度モルタルを打込み製作。

写真で見るコンクリート

32022/03/30 15:43

1コンクリート用材料⑦セメント協会の資料では、石灰石の脱炭酸と化石燃料の燃焼でセメント 1 トンの製造による二酸化炭素排出量は、
普通ポルトランドセメントが 770 kg、高炉セメント B 種が 440 kg。

1セメント

JIS に規定されているセメント
JIS R 5210 にポルトランドセメントが 6 種類とそれぞれの低アルカリ形が 6 種類。JIS R 5211・5212・5213に 3 種類の混合セメント、JIS R 5214 にエコセメントが規定されている。

ポルトランドセメント
同 （低アルカリ形）

JIS に規定されているセメント

普通・早強・趙早強・中庸熱・低熱・耐硫酸塩の 6 種類
同上

高炉セメント

普通ポルトランドセメントと高炉スラグを混合。混合割合で A 種・B 種・C 種に分類

シリカセメント

普通ポルトランドセメントとシリカ質混合材を混合。混合割合で A 種・B 種・C 種に分類

フライアッシュセメント

普通ポルトランドセメントとフライアッシュを混合。混合割合で A 種・B 種・C 種に分類

エコセメント

普通・速硬①低アルカリ形セメントは、アルカリシリカ反応によるコンクリート構造物の損傷が発生したことに関連し、対策の一つとして規定された。セメント中の全アルカリ量を 0.6％以下に保証したもので、1986 年に規定された。
Na2Oeq ＝ Na2O ＋ 0.658K2O
ここに、Na2Oeq：ポルトランドセメント中の全アルカリの含有率（％）
Na2O ：ポルトランドセメント中の酸化ナトリウムの含有率（％）：ポルトランドセメント中の酸化カリウムの含有率（％）
K2O② 2003 年 11 月の改正により、セメントの原料・燃料の一部に使用されている廃棄物の使用量の増加に対応するため普通ポルトランドセメントの塩化物イオンの許容値が 0.02％から 0.035％に引き上げられた。
③ 2009 年 11 月の改正では、普通ポルトランドセメントの強熱減量が 3.0％以下から 5.0％以下に改正された。
強熱減量 5.0％以下は高炉セメント A・B・C 種、シリカセメント A 種、フライアッシュセメント A 種も含まれる。
ただし、中庸熱、低熱、耐硫酸塩ポルトランドセメントは 3.0％以下。
④混合セメントに用いる混和材。
ⅰ）高炉スラグ：急冷砕した塩基度 1.6 以上のもの。
塩基度＝（CaO ＋ MgO ＋ Al2O3）/SiO2ⅱ）シリカ質混合材：二酸化けい素分 60％以上を含むもの。火山灰や白土など。
ⅲ）フライアッシュ：JIS A 6201（コンクリート用フライアッシュ）に適合するⅠ種、またはⅡ種。
⑤エコセメント：都市ごみ焼却灰等の廃棄物を主原料とした資源リサイクル型のセメントで 2002 年 7 月に JIS化された。製品 1 t につき廃棄物を乾燥ベースで 500 kg 以上使用するセメントと定義されている。セメント中の塩化物量が質量の 0.1％以下の「普通エコセメント」と、0.5％以上 1.5％以下の「速硬エコセメント」の 2 種類。
普通エコセメントは、JIS A 5308 のセメントに該当するが、高強度コンクリートには使用できない。
⑥ JIS にない特殊なセメント。
ⅰ）白色セメント：普通ポルトランドセメントに近い品質で、白色。
ⅱ）アルミナセメント：材齢 1 日強度が普通ポルトランドセメント材齢 28 日と同等で、化学抵抗性が大。
ⅲ）超速硬セメント：吹付けに使用される。超早強。
ⅳ）膨張性セメント：膨張材を加え乾燥収縮や温度ひび割れ対策用。
ⅴ）高ビーライト系セメント：C2S が主成分になるよう調整。低発熱用。
ⅵ）超微粒子セメント：粒子を微粉砕。トンネルの止水、地盤注入用。
ⅶ）2 成分・3 成分系低発熱セメント：混合材の種類、混合率を指定。二酸化炭素の換算排出量が少ないとして高強度コンクリート用途に注目。
ⅷ）油井セメント：地盤・岩盤などの裏込め用。
ⅸ）セメント系固化材：軟弱地盤などの地盤改良用。

24024_100_コンクリート技師_02_技術の要点_四2_Z06.indd 24-25①石灰石と粘土を主成分とする原料（セメント 1 t の製造につき、石灰石 1,100 kg、粘土 200 kg、珪石・鉄原料等 100 ～ 200 kg）を 1,450℃で焼成してできるクリンカーに、凝結調整のためせっこうを 3 ～ 4％程度加えて粉砕したもの。
②酸化カルシウム（CaO）、二酸化けい素（SiO2）、酸化アルミニウム（Al2O3）、酸化第二鉄（Fe2O3）が主要化学成分で、互いに結合してクリンカーの組成化合物を構成する。
③三酸化硫黄（SO3）：せっこうに含まれ、過少では異常凝結、過多では膨張する。
④強熱減量：新鮮度の目安となり、風化度が進むと大きくなる。2009 年の JIS 改正で強熱温度が 975 ± 25℃から 950 ± 25℃に変更された。
⑤クリンカー：けい酸三カルシウム（C3S：エーライト）、けい酸二カルシウム（C2S：ビーライト）、アルミン酸三カルシウム（C3A：アルミネート相）、鉄アルミン酸四カルシウム（C4AF：フェライト相）。これらの組成化合物の含有量を変えることにより、各種のポルトランドセメントが製造される。なお、普通、早強、超早強ポルトラ
ンドセメントには、少量混合成分として 5％以下の高炉スラグ、フライアッシュ、シリカ質混合材、石灰石の添加が認められている。
⑥セメントの製造には原料や燃料として廃棄物が大量に使用されている。建設発生土、下水汚泥や各種焼却灰、廃タイヤや廃プラスチックなどで、使用量はセメント 1 トンあたり、1990 年 227 kg、2000 年 332 kg、2019 年473 kg。
▼表 1-2組成化合物
C3S エーライト

1セメント▼表 1-1

コンクリート用材料

ポルトランドセメント

セメントクリンカの組成化合物とその特徴
特徴

水和反応速度強度発現に寄与する時期

水和熱

収縮量

化学抵抗性

比較的速い

28 日以内の早期

中

中

中
大

C2S ビーライト

遅い

28 日以降の長期

非常に小小C3F アルミネート

非常に速い

1 日以内の早期

大大小C4AF フェライト相速い

ほとんど寄与しない

小小中⑥ポルトランドセメントの種類。
ⅰ）普通：最も多く使用される一般的なセメント。
ⅱ）早強：C3A が多く、粉末度が大きい。早期強度および水和熱が大。
ⅲ）超早強：早強ポルトランドセメントよりも C3A が多く、大きな粉末度で強度を早期化。
ⅳ）中庸熱：水和熱が高くならないように、C3S ≦ 50％、C3A ≦ 8％と規定。
ⅴ）低熱：水和熱を下げるために、C2S 量が多く、C2S ≧ 40％、C3A ≦ 6％と規定。
ⅵ）耐硫酸塩：C3A ≦ 4％と規定し、海洋構造物や温泉地帯に対応。
▼図 1-1

ポルトランドセメントの組成化合物の含有量

第2章

技術の要点

25

2022/03/30 15:56

コンクリートの性質

1

フレッシュコンクリート

問1

コンクリートのワーカビリティーに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。【2017-10】【正解】（1） エントラップドエアは AE 剤による連行空気でなく、比較的大きな空気泡でワーカビリティーを改善しない。

（1）細骨材率を大きくすると、分離しやすくなる。
（2）粗骨材の最大寸法を大きくすると、分離しやすくなる。
（3）細骨材中の粗粒分の割合を大きくすると、分離しやすくなる。
（4）水セメント比を大きくすると、分離しやすくなる。

【正解】（1）（1）細骨材率が大きくなると細骨材量が増えてモルタルの粘性が大きくなるため、分離しにくくなる。
（2）粗骨材の最大寸法が大きくなると、モルタルとの周面粘着力より重力が大きくなり分離しやすくなる。（3）
細骨材の粗粒分が多くなるとモルタルの粘性が小さくなり、分離しやすくなる。（4）水セメント比が大きくなるとモルタルの粘性が小さくなり、分離しやすくなる。

問3

フレッシュコンクリートの材料分離に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。【2017-11】（1）粗骨材の最大寸法が大きいほど、粗骨材の材料分離は生じにくくなる。
（2）細骨材率が大きいほど、粗骨材の材料分離は生じにくくなる。
（3）細骨材の粗粒率が小さいほど、ブリーディングは減少する。
（4）水セメント比が小さいほど、ブリーディングは減少する。

【正解】（1） 前問 2（2）参照。

問4

コンクリートのブリーディングを低減させるための対策として、不適当なものはどれか。【2018-9】（1）細骨材を粗粒率の大きいものにした。
（2）細骨材率を大きくした。
（3）石灰石微粉末を使用し、単位粉体量を多くした。
（4）高性能 AE 減水剤を用いて単位水量を少なくした。

1【正解】（1）（1）粗粒率が大きいと細骨材の平均粒径が粗いのでモルタルの粘性が小さくなり、ブリーディングが増加する。（2）細骨材率を大きくすることは、モルタル量が増すことで、ブリーディングが減少する。（3）石灰石微粉末を使用すると、粘性が増しブリーディングは減少する。（4）単位水量が少ないとブリーディングは減少する。

問6

一般のコンクリートの凝結が遅れる要因として、不適当なものはどれか。【2016-10】2硬化コンクリート

問 2 フレッシュコンクリートの粗骨材とモルタルの分離に関する次の一般的な記述のうち、不適当なのはどれか。
【2015-11】

問5

フレッシュコンクリート（1）エントラップトエアは、コンクリートのワーカビリティーを改善する。
（2）セメントの粉末度が大きくなると、セメントペーストの粘性は高くなり、流動性は低下する。
（3）スランプ試験の測定後に平板の端部を軽くたたいて振動を与えたときのコンクリートの変形状況は、材料分離抵抗性を評価する目安になる。
（4）加圧ブリーディング試験は、コンクリートの圧送性を評価する目安になる。

【正解】（1）問 2 の（2）参照。また、粗骨材の最大寸法を小さくすると、細骨材率を大きくするため材料分離しにくくなる。

コンクリートの性質

2（1）高温や直射日光にさらされる。
（2）水セメント比を大きくする。
（3）化学混和剤を標準形から遅延形に変更する。
（4）糖類、腐植土が骨材や練混ぜ水に混入する。

【正解】（1） コンクリートが高温や直射日光にさらされると、コンクリート温度が上がり水和反応が速まるので、セメントの凝結は速くなる。

問7

フレッシュコンクリートの試験方法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。【2016-9】（1）JIS A 1101（コンクリートのスランプ試験方法）による試験において、コンクリートの中央部分の下がりを測定し、スランプとした。
（2）JIS A 1128（フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法—空気室圧力方法）による試験において、コンクリートの見掛けの空気量から骨材修正係数を差し引いてコンクリートの空気量とした。
（3）JIS A 1150（コンクリートのスランプフロー試験方法）による試験において、コンクリートの広がりの最大と思われる直径とその直角方向の広がりを測り、それらの平均値をスランプフローとした。
（4）JIS A 1156（フレッシュコンクリートの温度測定方法）による試験において、スランプを測定した状態のコンクリート試料に温度計を挿入し、その示度を読み取った【正解】（4） JIS A 1156 では、「温度を測定する試料を受ける容器は、水密なものとし、内径（一辺）および高さが 14 cm 以上、かつ容量が 2 L 以上とする（ただし、容器として一輪車を用いてもよい。）」という記述があるので、スランプを測定した試料に温度計を挿入して計測する記述は不適当。

一般のコンクリートの材料分離に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。【2019-10】（1）粗骨材の最大寸法が小さいほど、分離しやすい。
（2）細骨材の粗粒率が大きいほど、分離しやすい。
（3）単位セメント量が少ないほど、分離しやすい。
（4）スランプが大きいほど、分離しやすい。

114

102_162_コンクリート技士_03_項目別問題と解説_三2_Z06.indd 114-115

2硬化コンクリート

問1

コンクリートの力学特性に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。【2015-13】（1）圧縮強度が高くなると、圧縮強度に対する引張強度の比は大きくなる。
（2）圧縮強度が高くなると、同一応力におけるクリープひずみは小さくなる。

第3章

項目別問題と解説 115

2022/03/30 16:04

12020 年

試験問題

2020-7
コンクリート分野の環境問題に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

2020-1
JIS R 5210（ポルトランドセメント）の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
（1）普通ポルトランドセメントでは、質量で 5％までの少量混合成分を用いてもよいことが規定されている。
（2）早強ポルトランドセメントでは、普通ポルトランドセメントよりも比表面積の下限値が大きく規定されている。
（3）中庸熱ポルトランドセメントでは、けい酸二カルシウム（C2S）の上限値が規定されている。
（4）低熱ポルトランドセメントでは、材齢 91 日の圧縮強さの下限値が規定されている。
2020-2
骨材の品質とコンクリートの性状に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

（1）水セメント比を小さくすると、すり減りに対する抵抗性は小さくなる。
（2）単位セメント量を大きくすると、水和熱による温度上昇が大きくなる。
（3）粗骨材の最大寸法を大きくすると、透水係数は大きくなる。
（4）空気量を減少させると、耐凍害性は低下する。
2020-9下表に示すコンクリートの配（調）合に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。ただし、セメントの密度は3.16 g/cm3、細骨材の表乾密度は 2.60 g/cm3、粗骨材の表乾密度は 2.67 g/cm3 とする。
水セメント比（％）

空気量（％）

絶対容積（L/m3）
細骨材率 単位水量3（％） （kg/m ） セメント 細骨材 粗骨材
180（1）1.80

ふるいの呼び寸法（mm）

402520151052.5

ふるいを通るものの質量分率（％）

989062502000（2）3.20（3）7.20（4）7.80

2020-4
各種混和材料に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。
（1）高性能 AE 減水剤の中には、収縮低減性能を有するものがある。
（2）収縮低減剤には、コンクリートの乾燥収縮を低減する効果のほかに、自己収縮を低減する効果もある。
（3）膨張材によるコンクリートの膨張作用は、エトリンガイトや水酸化カルシウムの結晶を生成することで生じる。
（4）高炉スラグ微粉末を混和したコンクリートの自己収縮は、高炉スラグ微粉末の比表面積が大きいほど小さくなる。
2020-5鋼材に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。
（1）鉄筋の弾性係数（ヤング係数）は、鉄筋の降伏点の大小によらずほぼ一定である。
（2）鉄筋の降伏開始時のひずみは、鉄筋の降伏点の大小によらずほぼ一定である。
（3）PC 鋼材は、明瞭な降伏点を示さない。
（4）PC 鋼材に引張応力を与え一定の長さに保つと、時間の経過とともにその引張応力は減少する。
2020-6
回収水を練混ぜ水として使用する場合に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。
（1）スラッジ固形分が多いので、コンクリートの細骨材率を大きくした。
（2）スラッジ固形分が多いので、コンクリートの単位水量および単位セメント量を減少させた。
（3）上澄水を、品質試験を行わずに上水道水と混合して使用した。
（4）上澄水を、中和処理せずそのまま品質試験に使用した。

164

164_184_コンクリート技士_04_試験問題と解説_三2_Z06.indd 164-16595

単位量（kg/m3）
セメント

細骨材

310

2020

試験問題

2020-3
下表は、粗骨材のふるい分け試験結果を示したものである。この粗骨材の粗粒率として、正しいものはどれか。

2020-8配（調）合がコンクリートの性質に及ぼす影響に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

年（1）細骨材中の 0.3 ～ 0.6 mm の粒径の部分が増えると、コンクリートに連行される空気量は増加する。
（2）細骨材中に有機不純物が多く含まれると、コンクリートの凝結や硬化が妨げられる。
（3）粗骨材の弾性係数が大きいと、コンクリートの乾燥収縮は大きくなる。
（4）粗骨材の安定性試験による損失質量が大きいと、コンクリートの耐凍害性は低下する。

（1）スラッジ水の活用は、産業廃棄物削減の観点から有効である。
（2）セメントの一部を高炉スラグ微粉末やフライアッシュなどの混和材で置換することは、CO2 排出量の削減に有効である。
（3）セメント製造 1 トン当たりの廃棄物・副産物の使用量は、100 kg 程度である。
（4）構造物を解体して生じたコンクリート塊の再資源化率は、我が国では現在 90％を上回っている。

粗骨材
988

（1）水セメント比は、60.0％である。
（2）コンクリートの単位容積質量は、2270 ～ 2280 kg/m3 の範囲にある。
（3）細骨材率は、44.9％である。
（4）空気量は、4.5％である。
2020-10フレッシュコンクリートのブリーディング量に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。
（1）セメントの比表面積が大きくなると、ブリーディング量は多くなる。
（2）エントレインドエアが多くなると、ブリーディング量は少なくなる。
（3）細骨材の粗粒率が大きくなると、ブリーディング量は多くなる。
（4）コンクリートの凝結時間が長くなると、ブリーディング量は多くなる。
2020-11
コンクリート 1 m3 当たりの AE 剤の使用量を一定とした場合における空気量の変化に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。
（1）単位セメント量が多くなると、空気量は増大する。
（2）比表面積の大きなセメントを使用すると、空気量は増大する。
（3）細骨材率が小さくなると、空気量は増大する。
（4）コンクリートの温度が低いほど、空気量は増大する。
2020-12
コンクリートの強度に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。
（1）圧縮強度は、試験時に湿潤状態にある供試体を乾燥させると、湿潤状態の場合より大きく計測される。
（2）曲げ強度は、試験時に供試体の表層が乾いていると、濡れている場合より大きく計測される。
（3）コンクリートと鉄筋の付着強度は、水平に配置された鉄筋に比べて鉛直に配置された鉄筋のほうが大きい。
（4）圧縮強度に及ぼす粗骨材の最大寸法の影響は、水セメント比が小さくなるほど大きくなる。

第4章

試験問題と解説 165

2022/03/30 16:10

4配（調）合設計▼鉄筋コンクリート

粗骨材の最大寸法
構造物の種類

粗骨材の最大寸法mm

最小断面寸法が大きい＊、かつ鋼材の最小あきおよびかぶり 3/4 ＞ 40 mm

40

上記以外
無筋コンクリート

20 または 25

部材最小寸法の 1/4 を超えない

配合修正の目安

区分

s/a の補正

W の補正

砂の粗粒率が 0.1 だけ大きい（小さい）ごとに0.5 だけ大きく（小さく）する

補正しない

スランプが 1 cm だけ大きい（小さい）ごとに補正しない

1.2％だけ大きく（小さく）する

空気量が 1％だけ大きい（小さい）ごとに0.5 ～ 1 だけ小さく（大きく）する

3％だけ小さく（大きく）する

水セメント比が 0.05 大きい（小さい）ごとに1 だけ大きく（小さく）する

補正しない

s/a が 1％大きい（小さい）ごとに川砂利を用いる場合－3 ～ 5 だけ小さくする

1.5 kg だけ大きく（小さく）する
9 ～ 15 kg だけ小さくする

単位粗骨材容積による場合は、砂の粗粒率が 0.1 だけ大きい（小さい）ごとに単位粗骨材容積を 1％だけ小さく（大きく）する

204

186_227_コンクリート技士_05_必勝�イント_四2_Z06.indd 204-205〇

単位水量は、所要のワーカビリティーが得られる範囲内で、できるだけ小さい値とする。

4 肢択一問題での重要肢2〇

水セメント比は、所要の強度、耐久性、水密性などを満足するそれぞれの値のうち、最も小さい値を上回らないように定める。

3〇

空気量を大きくすれば、同一スランプを得るための単位水量を減らすことができる。

4×

実積率の小さい粗骨材を用いれば、同一スランプを得るための単位水量を減らすことができる。

5〇

粗骨材が最大寸法の大きいものに変わると、単位水量は小さくなる。

6〇

粗骨材を砕石から川砂利に変更する場合、単位水量を一定とし、細骨材率を小さくする。

7〇

微粒分量の多い細骨材を用いることになったので、単位水量を大きくした。

8×粗粒率の小さい細骨材を用いることになったので、単位水量を小さくした。

9〇

細骨材率を大きくする場合、単位水量を大きくする。

10×

単位水量を一定に保ったままで、水セメント比を小さくする場合、細骨材率を大きくする。

11〇

空気量を大きくすることになったので、細骨材率を小さくした。

NO.1 ～ 4 は、コンクリートの配（調）合に関する一般的な記述。実積率が小さいということは骨材の粒度、粒形が悪い骨材を意味するため、単位水量が大きくなる（NO.4）。
NO.5 ～ 11 は、同一スランプのコンクリートを得るための配（調）合の補正に関する記述。
NO.5 ～ NO.7 は粗骨材に関する設問で、最大寸法が大きくなると単位水量が小さくなる（NO.5）。砕石から川砂に変更すると、単位水量を小さく、かつ細骨材率も小さくする（NO.6）。
NO.7 ～ 11 は細骨材に関する設問で、微粒分（NO.7）、粗粒率の小さい細骨材（NO.8）、細骨材率を大きくすること（NO.9）は粘性が高くなるため、単位水量を大きくする必要がある。
単位水量一定で水セメント比を小さくすることは、セメント量が大きくなり粘性が増すために、細骨材率を小さくする（NO.10）。空気量が大きくなることはワーカビリティーが良好になることから、細骨材率を小さくすることができる（NO.11）。

重要ポイント：配（調）合計算は毎年出題される必至項目につき、過去出題問題で実力を養成すること。下記に代表例を示す。
下表に示す配（調）合条件のコンクリートを 1 m3 製造する場合、水および細骨材の計量値として、正しいものはどれか。ただし、細骨材は表面水率 2.0％の湿潤状態、粗骨材は表乾状態で使用する。また、セメントの密度は 3.15 g/cm3、細骨材および粗骨材の表乾密度は、それぞれ 2.60 g/cm3 および 2.65 g/cm3 とする。【2015-9】
水セメント比（％）

空気量（％）

細骨材率（％）

単位セメント量（kg/m3 ）50.04.549.0340

1（1）水の計量値は 170 kg、細骨材の計量値は 863 kg である。
（2）水の計量値は 153 kg、細骨材の計量値は 863 kg である。
（3）水の計量値は 153 kg、細骨材の計量値は 880 kg である。
（4）水の計量値は 170 kg、細骨材の計量値は 880 kg である

40＊ 500 mm 程度以上

▼判定

1基本▼

NO.

配︵ 調 ︶合 設 計

配合設計（土木学会）：①要求される性能を満足する範囲内で、単位水量をできるだけ少なくするように定めなければならない。
②粗骨材の最大寸法は構造物の種類、部材の最小寸法、鉄筋のあき（純間隔）、かぶり（厚さ）などを考慮して、コンクリートの種類ごとに下表を標準とする。
③スランプは打込む部材の構造、打込み方法、締固め方法等に応じて型枠内に密実に充填するために必要な「打込みの最小スランプ」を選定する。さらに、現場内の運搬と時間経過による低下、製造時の品質のばらつきを考慮して「荷卸し箇所の目標スランプ」を定める。
④コンクリートの配合強度（f’ck）は「現場におけるコンクリート強度のばらつきを考慮して、設計基準強度（f’ck）に割増し係数（a）を乗じる。一般の場合、コンクリートの圧縮強度の試験値が f’ck を下回る確率が 5％以下となるように定める」と記述。
⑤水セメント比は 65％以下で、かつ設計図書の参考値に基づき、コンクリートの所要の強度および耐久性を考慮して、これらから定まる水セメント比のうちで最小の値を設定する。
⑥空気量は、要求されるコンクリートの品質に応じてコンクリート容積の 4 ～ 7％を標準とする。
⑦単位水量の上限値を、粗骨材の最大寸法が 20 ～ 25 mm で 175 kg/m3、40 mm で 165 kg/m3 を推奨している。
⑧単位セメント量は単位水量と水セメント比より計算される。ただし、設計図書で規定された上限値、あるいは下限値を満足させなければならない。
⑨単位水量・単位セメント量および空気量が決定すると、1 kg/m3 のコンクリートを製造するために用いる材料の残りが骨材量となる。この骨材量を、細骨材率（s/a）によって配分し、細・粗骨材量を定める。

配合修正等の基本事項

配（調）合設計の手順：①構造物の種類、部材寸法、配筋、環境および施工時期や施工方法などを考慮した上で所要のコンクリートの品質、性能を明らかにし、配（調）合計画をたてる。
②所要の品質、性能が得られるように使用材料の選定および配（調）合計算をする。
③試し練りを行い、所要の品質、性能が得られることを確認する。
④土木学会や日本建築学会で定められた方法に従って計画配（調）合を決定する。
⑤現場配（調）合を決定する。

既往に出題された重要肢と解説【正解】（3）①から⑥手順で水の計量値（⑤）、細骨材の計量値（⑥）を算定する。
①単位セメント量（C）と水セメント比（W/C）から単位水量（W）の算定：W ＝ C ×（W/C）＝ 340 × 0.5 ＝170 kg/m3②骨材容積（VA）の算定：VA ＝ 1000 －（Vw ＋ Vc ＋ VAir）＝ 1000 －（170/1.0 ＋ 340/3.15 ＋ 45）＝ 677 L/m3
③単位細骨材量（S）：S ＝ 細骨材容積 × 密度 ＝ 677 × 0.49 × 2.60 ＝ 862.5 ≒ 863 kg/m3④細骨材の表面水の算定（Ws）：Ws ＝ 表乾状態の質量 × 表面水率 ＝ 863 × 0.02 ＝ 17.3 ≒ 17 kg/m3⑤水の計量値 ＝ 単位水量 － 表面水量 ＝ 170 － 17 ＝ 153 kg/m3⑥細骨材の計量値 ＝ 単位細骨材量 ＋ 表面水量 ＝ 863 ＋ 17 ＝ 880 kg/m3

第5章

必勝ポイント 205

2022/03/30 16:24